SÉANCE DU 27 MAI 1918. 84l 



totalisant une infinité de petites ruptures partielles voisines, semble devoir 

 donner des résultats plus concordants. 



Sur le conseil de l'un de nous, M. Laborbe avait essayé d'appliquer cette 

 méthode de la bille à l'étude des mortiers de ciment ('). Cette tentative 

 n'aboutit pas, le contour des empreintes produites dans une masse aussi 

 hétérogène qu'un mortier, étaient trop irrégulières pour se prêter à des 

 mesures exactes. 



Au cours de nos recherches sur les briques de silice, nous avons repris 

 l'étude du même problème et pensons être arrivés à lever la difficulté qui 

 s'était opposée jusqu'ici à l'emploi de la bille pour la mesure de la dureté 

 des corps non malléables et poreux. Nous avons rendu possible la mesure 

 précise du diamètre de l'empreinte en interposant entre la bille et la surface 

 pressée une mince lame de clinquant qui se moule sur l'empreinte tout en 

 gardant un contour très net. Nous employons des lames de clinquant 

 recuit de :^ de millimètre d'épaisseur, de 3o™"' de largeur, noircies par 

 l'hydrogène sulfuré au sein d'une liqueur légèrement acide. Après dessicca- 

 tion, cette lame est frottée de vaseline puis fortement essuyée jusqu'à ce que 

 sa surface prenne un aspect mat. Sous l'action de la bille, la surface ainsi 

 préparée prend un beau poli, qui permet de mesurer très exactement le 

 diamètre de l'enfoncement. 



Nous avons opéré avec une bille de 17'"", 5 de diamètre, sous une pression 

 de Soo'^s maintenue pendant i minute. 



Nous nous sommes d'abord assurés que l'interposition de la lame de 

 clinquant ne modifiait pas le diamètre des empreintes; pour cela nous avons 

 opéré sur des blocs de plomb et de cuivre. L'empreinte de la bille a été 

 obtenue une première fois directement sur le métal, puis une seconde fois 

 avec l'interposition de la lame de clinquant, le diamètre étant alors mesuré 

 sur le clinquant lui-même. Voici les chiffres trouvés pour le diamètre des 

 empreintes : 



Cuivre. l'Ioiiib. 



l'mpreinle direcle ^,5 10,1 



Lame de clinquant 4r^ 'O, i 



Pour juger du degré de concordance des mesures, nous avons fait des 

 séries de prises d'empreinte aux différents points de la surface d'un même 

 échantillon : 



(') Rei.'ue de Métallurgie, t. 6, 1909. p. 988. 



C. R., 1918, I" Semestre. (T. 166, N» 21.) "O 



